570 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



einzelne einschichtig. Markstrahlzellen meist 8 — 14 jx, manche auch bis 

 221 [x hoch, ziemlich dickwandig, mit zahlreichen Tüpfeln gegen an- 

 grenzende Gefäße 1). Dickwandige Fasertracheiden als Grundmasse, 

 in dieser zahlreiches Strangparenchym einzeln eingestreut, dessen Zellen 

 gleich denen der Markstrahlen häufig mit braunem Inhalt. 



Geschätztes, eine schöne Politur annehmendes Werkholz für den 

 Tischler, Drechsler und Mechaniker, ein vortreffliches Schnitzholz und, 

 schwarz gebeizt, der beste Ersatz für Ebenholz 2), Durch Dämpfung 

 kann die natürliche rötliche Färbung bedeutend vertieft werden. 



Über »Afrikanisches Birnholz« siehe dieses. 



41. Das Holz des Apfelbaumes. 



Die wilden Apfelbäume unserer Wälder, hier unter dem gemein- 

 samen Namen Malus communis Lamarck zusammengefaßt, gehören 

 vermutlich zu verschiedenen Arten (Malus silvestris Mille?' und M. 

 dasyphylla Borkhausen), was für die Holzbeschaffenheit aber belanglos 

 ist. Doch wird das Holz wilder Bäume dem veredelter vorgezogen 3). 



Holz zerstreutporig, mit rötlichweißem Splint, schön rotbraunem, 

 an Markfleckchen meist reichem Kern und oft auffallend dunkleren Spät- 

 holzzonen. Gefäße und Markstrahlen unkenntlich. Struktur und physi- 

 kalische Eigenschaften denen des Birnbaumholzes gleich (siehe dieses). 

 Spez. Lufttrockengewicht im Mittel 0,76. Von geringer Dauer. 



Mikroskopischer Charakter im wesentlichen der des Birnbaum- 

 holzes (siehe oben). Gefäße meist 0,03 — 0,06 mm weit, Markstrahlen 

 zu 10 — 13 per Millimeter Querschnittsfläche 4), 0,18 — 0,44 mm hoch, 

 Höhe der Markstrahlzellen 5,6 — 27, meist 8 — 14 ji^). Im Kerne zeigen 

 nicht nur die Zellen des Strangparenchyms und die Markstrahlen, sondern 

 auch viele Gefäße braunen Inhalt, und, in dickeren Schnittpräparaten, 

 alle Zellen bräunliche Wände. 



Verwendung wie beim Birnholze, Gebrauchswert aber geringer. 

 Wirkung der Dämpfung w\q dort. 



1) Nach Burgerstein (1. c, p. 46 [768]) betragen beim Holze der Gattung 

 Pirus im Mittel: die Gefäßweite 0,030 — 0,050 mm, die Höhe der Markstrahlzellen 

 13— 15 \).. 



2) E. Hanausek, Technologie der Drechslerkunst. Wien -1897, p. 25. 



3) Ebenda, p. 24. 



4) Nach Burgerstein (1. c), der für das Holz der Apfelbäume [Mahis spec), 

 auch die Gefäßweite von 0,04 — 0,06 mm und eine Höhe der Markstrahlzellen von 

 13 — 17 (A als typisch angibt. 



